( 'i34 ) 



MAGNÉTISME. — Propriétés des corps magnétiques à diverses températures. 

 Note de M. P. Ccrie, présentée par M. Lippmann. 



« J'ai montré que le coefficient d'aimantation spécifique k de l'oxve;ène 

 variait en raison inverse de la température absolue T, loi exprimée par la 



A 

 relation ^ = ^ dans laquelle A est une constante ( ' ). J'ai trouvé que les 



coefficients d'aimantation du sulfate de fer et du chlorure de mansanèse 

 en solutions et celui du palladium pur suivaient approximativement la 

 même loi de variation (*). Voici les valeurs de A pour ces corps : 



A 



Oxygène 0,0887 entre 20 et 45o 



Chlorure de manganèse . . o,o533 entre 20 et 108 



Sulfate de fer 0,0242 entre 20 et 108 



Palladium o,ooi52 entre 20 et 1870 



Magnétite 0,0280 entre 85o et i35o 



» Parmi les corps ferro-magnétiques, j'ai étudié le fer (^), le nickel et 

 la magnétite. 



N'ickel Magnétite Magnétite 



6. Kxio'. 6. K X io>. e. Kxio«. 



873° 365o 536" 10000? 66o° 45,6 



384 802 540 i5oo? 700 38,7 



892 665 542 822? 760 3i,7 



4io 200 55o 869 800 28,4 



445 97 565 162,8 900 24,3 



53i 87,6 586 92,7 1000 22,0 



626 22,6 6i5 62,5 1200 19,8 



724 16,5 63o 54,8 i35o 17,8 



806 l3,2 



(') Voir Comptes rendus, t. CXV, p. 1292; iSgS. 



(^) D'après les expériences de G. Wiedemann et celles de M. Plessner (G. Wiede- 

 MANN, Pogg. Afin., i865 et 1868. — Plessner, Wiedefuann Ann., t. XXXIV, p. 336; 

 1890), le coefficient d'aimantation des sels magnétiques diminue, quand la tempé- 

 , rature augmente, de la même façon pour tous les sels magnétiques et le coefficient 

 de variation est à peu de choses près numériquement égal au coefficient de dilatation 

 des gaz. 



(■'') Voir Comptes rendus, t. CXVIII, p. 796 et p. 859; 1894. 



